740 E. Reuiiing, Ueber ein Vorkommen von Magnesiumpektolith etc. 
Die Kohlensäure stammt von eingesprengtem Kalkspat her, 
der oft schon makroskopisch zu beobachten ist. Zieht man die 
entsprechende Menge CaO ab und vernachlässigt man das hygro- 
skopische Wasser, so gibt Spalte 2 die auf 100 berechneten 
Mengenverhältnisse an. Spalte 3 stellt die aus Spalte 2 berech- 
neten Molekularquotienten dar. Der Gehalt an Alj O3 ist sehr 
gering. Höchst wahrscheinlich rührt er von beigemengtem Prehnit 
her, da ja dieser als Neubildung in den Burger Diabasen viel 
beobachtet wurde und von Pektolith im Schliffe kaum zu unter- 
scheiden sein dürfte (vergl. das am Schluß Angegebene). Zieht 
man nach der Prehnitformel H, CUj AI2 Sij 0,2 die den 0,0066 
Molekülen Al, O3 entsprechenden 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Si O2 
= 54,11 
56,22 
0,9308 
0,9209 
48,18 
19,23 
20 
Al, O3 
= 0,64 
0,67 
0,0066 
— 
— 
— 
— 
MgO 
= 5,54 
5,76 
0,1427 
0,1427 
7,47 
2,99 
3 
CaO 
- 24,84 
24,72 
0,4406 
0,4340 
22,71 
9,08 
9 
Na,0 
= 6,63 
6,89 
6,1110 ^ 
0,1132 
5,92 
2,37 
2 
K,0 
= 0,21 
0.21 
0,0022 i 
unter 110": H, 0 
= 1,78 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
über 110": H,0 
= 5,32 
5,53 
0,3070 
0,3004 
15,72 
6,29 
6 
CO, 
= 0,82 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
CI 
= Spuren 
-- 
— 
— 
— 
— 
— 
Summe 
- 99,89 
100,00 
1,9409 
1,9112 
100,00 
39,96 
40 
Moleküle Si Og , 
CaO, Hg 
0 ab , 
so erhält man 
die Werte 
der 
Spalte 4, wobei die Moleküle K, 0 zu Nag 0 zugeschlagen wurden. 
In Spalte 5 sind diese Werte auf 100 umgerechnet, in Spalte 6 
mit I multipliziert und in Spalte 7 auf ganze Zahlen abgerundet. 
Danach erhält man für das Mineral die Formel: 
Hi2 CSj Mgg Na^SijQ Og^, 
welche mit der Formel eines Metasilikates übereinstimmt. 
Nach diesen Berechnungen zeigt sich, daß entweder die An- 
nahmen und Abrundungen nicht ganz einwandfrei sind oder aber, 
daß das Material nicht vollkommen rein war und etwas SiOg zu 
wenig und Alkalien zu viel gefunden wurden , wenn wir von der 
Bestimmung des gebundenen Wassers absehen wollen. 
Obgleich nun die berechnete Formel mit der jetzt allgemein 
angenommenen Formel NaHCa,Si3 09 nicht gut übereinstimmt, so 
muß man doch dieses Mineral als zur Pektolithgnippe gehörig 
betrachten, und ich bezeichne es des hohen MgO-Gehaltes wegen 
als Magnesiumpektolith. Dieses Pektolithmineral ist nicht sehr 
beständig. Es nimmt in verhältnismäßig kurzer Zeit eine hellgelbliche 
Farbe an, die bei frischer Substanz scidenglänzenden Nüdelchen 
